par une couche de cendres bien tâmifées , que 

 -l'on étend convenablement par-tout à l'aide de la 

 planche» 



Après ces premières opérations on démonte la 

 tplanche du compas; on l'échancre en l'ébifelant 

 jufqu'à la courbe N Ki D qui doit fervir à former 

 le modèle. 



Le modèle eft compofé d*un mélange de terre & 

 de bourre dont on forme plufieurs pièces ou gâteaux ; 

 on les applique fur le noyau ; elles s'uniffent enfem- 

 b\& : on termine le modèle par plufieurs couches du 

 •même ciment , mais délayé ; chaque couche s'éga- 

 life par le compas * & fe feehe avant que d'en ap- 

 pliquer une autre; la dernière eft un enduit de fuif 

 & de cire fondus , qu'on difpofe avec le compas fur 

 toute la furface du modèle ; c'eft là-deffus qu'on place 

 les armoiries & les lettres , & qu'on trace les cor- 

 dons. Les cordons fe forment par des entailles prati- 

 quées au compas ; & les lettres & armoiries s'exé- 

 cutent avec un pinceau que l'on trempe dans de la 

 cire fondue , qu'on applique fur le corps du modèle, 

 & qui les y forme ; on les repare enfuite avec des 

 ébauchoirs : c'eft l'ouvrage d'un fculpteur» 



Il s'agit maintenant d'exécuter la chape ou le fur- 

 tout : on fépare encore la planche du compas ; on 

 l'échancre en l'ébifelant jufqu'à la ligne o o o d pa- 

 rallèle à la face extérieure de la cloche, , & qui en 

 «firdiftante de deux ou trois pouces, plus ou moins ^ 

 félon que l'on veut d'épaiffeur à la chape ; la pre-» 

 miére couche de la chape eft compofée de terre 

 bien tamifée , que l'on délaye avec de la bourre 

 très-fine ; on applique cet enduit fur tout le modèle 

 avec un pinceau , enforte qu'il en foit tout couvert ; 

 ©n laiffe fécher cette couche d'ellcmême, ou fans 

 feu : on en applique une féconde , une troifieme , 

 jufqu'à ce que l'épaiffeur de toutes ces couches ait 

 acquis deux lignes d'épaiffeur ; alors on applique un 

 ciment plus groflier , & qu'on laiffe pareillement fé- 

 cher fans feu : on rallume enfuite du feu dans le 

 moule , qu'on augmente petit-à-petit jufqu'à ce qu'il 

 foit affez ardent pour fondre les cires , qui s'écou- 

 lent par des égoûts pratiqués au bas de la chape, & 

 qu'on rebouche enfuite avec la terre. 



Après que le feu qui eft dans le noyau eft éteint , 

 on remet le compas en place , & on achevé de don- 

 ner à la chape l'épaiffeur qu'elle doit avoir. Dans 

 les grandes cloches la chape eft fertie par des an- 

 neaux de fer plat qui l'affermiffent : ces bandes ont 

 quelques crochets ou anneaux qui donnent prife 

 pour enlever la chape lorfqu'on en veut retirer le 

 modèle , qui occupe la place du métal dont la cloche 

 doit être formée. La chape ainfi achevée, on dé- 

 monte le compas, qui n'eu plus d'aucun ufage. 



Il faut maintenant former le eenveau qui eft refté 

 ouvert au haut du noyau du modèle & de la cha- 

 pe : pour cet effet , on commence par terminer le 

 noyau avec les mêmes matières dont il a été conf- 

 truit, qu'on difpofe félon la forme convenable au 

 cerveau, par le moyen d'une cerce profilée fur la 

 courbe A c A intérieure du cerveau ; on place en 

 même tems Y S ou anfe de fer qui doit porter le bat- 

 tant ; on l'enterre dans la maçonnerie du cerveau , 

 de manière que la partie inférieure parle au- dedans 

 de la cloche , & que la partie fupérieure foit prife 

 dans la fonte par le métal qui formera le pont. Voy K 

 lafig. première. 



On forme enfuite avec de la cire & par le moyen 

 d'une cerce ou d'un compas fait exprès , dont le pi- 

 vot s'appuie fur le centre du noyau où l'on a fcellé 

 une petite crapaudine de fer, qu'on ôtera dans la 

 fuite avec le compas, dont la planche eft profilée fé- 

 lon h Q N; on forme en cire le cerveau & l'onde qui 

 le renforcito 



CLO 



Ôn modelé en cire lés anfes au nombre de fiir $ 

 placées comme on les voit fig. 4. œa, font les deux 1 

 anfes latérales ; b b , les deux anfes antérieure & pofc 

 térieure ; c , le pont ou le pilier placé au centre du 

 cerveau , fur lequel fe réunifient toutes les anfes. 

 On voit , fig. 5. les anfes en perfpedtive. 



Après avoir modelé & terminé en cire toutes ces 

 pièces , on les couvre avec le pinceau des mêmes 

 couches de ciment qui ont fervi à couvrir la chape , 

 obfervant que cette chape particulière des anfes ne 

 foit point adhérente à celle de la cloche. Lorfqu'ellé 

 eft finie , on l'enlevé pour la faire recuire & en re- 

 tirer la cire , qui en fondant laiffe un vuide que le 

 métal doit remplir , pour former le cerveau 6c les 

 anfes de la cloché. 



On â eu foin de ménager à là partie fupérieure de 

 la chape des anfes 6c du pont plufieurs trous , entre 

 lefqtiels il y en a un au-defîus du pont, & qui fert 

 de jet pour le métal ; d'àtitres qui répondent aux an- 

 fes 6c qui fervent d'évent à l'air qui eft contenu dans 

 l'efpace laiffé vuide par les cires , & que le métal 

 fondu fait fortir en prenant leurs places. 



Pour retirer le modèle de la cloche qui occupe l'ef- 

 pace entre le noyau 6c la chape , on foûleve celle- 

 ci à force de bras , ou par le moyen d'un treuil pla- 

 cé ati-defliis de la foffe dans la charpente de l'atte- 

 lier; on ôte le modèle , on remet la chape après l'a- 

 voir enfumée avec de la paille qu'on brûle déffous; 

 On ne la Change point de place en la remettant ; oii 

 obvié à cet inconvénient par des repaires. Sur là 

 chape de la cloche , on place Celle des anfes qu'on à 

 repairée pareillement ; on lutte bien 6c ces deux cha- 

 pes enfemble, 6c la chape de la cloche avèc la meule 

 qui foûtient tout le moule qui eft alors entièrement 

 fini. Il ne refte plus qu'à recuire le ciment qui a fer- 

 vi à joindre fes pièces : pour cet effet , on le couvre 

 peu-à-pett de charbons allumés ; on pouffe le feu pat* 

 degrés : par ce moyen on évite des gerfures , qu'un 

 feu trop grand 6c trop vif ne manqueroit pas d'oc- 

 cafionner. 



On remplit enfuite la foffe de terre, qu'on cor- 

 roie fortement autour du moule , qui eft alors tout 

 difpofe à recevoir le métal fondu dans le fourneau. 



Le fourneau Tpour les cloches, eft le même que 

 celui de la fonderie des ftatues équeftres & des ca- 

 nons. V yye^-en la defeription à V article Bronze. Il n'y* 

 a de différence que dans la folidité qu'on donne beau-» 

 coup plus grande au fourneau des ftatues équeftres* 

 Au lieu d'être de brique, il eft feulement de terre 

 corroyée. 



Quant à îa compofition métallique , la plus par* 

 faite eft de trois parties de cuivre rouge , & d'un© 

 partie d'étain fin. On ne met l'étain , que quand le 

 cuivre eft en fufion, & qu'après avoir été épuré de 

 fes craffes ,peu de tems avant que de couler le métal 

 dans le moule. 



Le métal eft conduit par un canal de terre recuite 

 dans le godet placé au-deflus du moule , d'où il fe 

 répand dans tout le vuide qu'occupoit le modèle,' 

 dont il prend exactement la forme. On le lai fie re- 

 froidir ; quand il eft à -peu -près froid, on déterre 

 le moule , on brife la chape , 6c la cloche paroît à dé- 

 couvert ; on l'enlevé de la foffe par le moyen du 

 treuil , qui a fervi auparavant à enlever la chape ; 

 on la nettoie en-dedans 6c en-dehors; on la bénit; 

 on y attache le battant , & on la fufpend au mou- 

 ton qui lui eft deftiné. 



La quantité de métal que l'on met au fourneau fe 

 règle fur la groffeur de la cloche à fondre ; mais il en 

 faut avoir plus que moins , pour prévenir les pertes 

 accidentelles qui ont quelquefois fait manquer des 

 fontes conûdérables, On ne rifque rien d'en fondra 



